( 258 ) 

 séparant des chiffres fournis par l'analyse du mélange les éléments de ce 

 dernier sel double que j'ai déduit la composition des cristaux hexago- 

 naux. 



» Les formules de deux mélanges étaient sensiblement 



I' aSiO%3CaO, 2CaCl = SiO' CaO, CaCl -H Si022,CaO, CaCl. 



2" 3Si0^4CaO, 3CaCI = SiO-2CaO, CaCI + 2(SiO=CaO, CaCl). 



» Le mode de préparation des chlorosilicates est en rapport avec l'état 

 de saturation de la silice qu'ils renferment ; le sel neutre exige une fusion 

 prolongée au contact du gaz humide, tandis que, pour obtenir le sel acide, 

 il suffit de maintenir eu fusion le mélange de silice et de chlorure jusqu'à 

 ce qu'il toit devenu à peu près limpide. 



» Ces deux sels doubles, pulvérisés, sont facilement dissous par les 

 acides énergiques étendus; le chlorosilicate neutre l'est seul dans l'acide 

 acétique au vingtième. Ils sont dédoublés par l'eau et par la solution 

 aqueuse d'acide carbonique. Ils fondent aisément au rouge vif et perdent 

 peu à peu leur chlore à cette température en présence de la vapeur d'eau. 



» Sur la wollasloiiite artificielle. — Lorsque l'on maintient fondu pendant 

 une demi-heure, au rouge cerise, au sein d'un courant d'air humide, un 

 mélange de i''"'^ de silice, de 15»' de chlorure calcique et de Ss"^ de sel ma- 

 rin, on obtient comme résultat de l'opération un mélange de chlorures 

 en excès, de silicates chlorurés en petite quantité, des grains ronds de tridy- 

 mite et surtout de longs prismes. Le culot concassé, traité par l'eau froide, 

 puis soumis à l'action de l'acide acétique faible, ne laisse plus insoluble 

 qu'un mélange anhydre de silicate et de tridymite facile à analyser. 



» La composition du silicate correspond à celle de la wollastonile; on 

 trouve 52,1 de silice et 47i9 de chaux. La théorie exige 5i,7 et 48,3. 



» La densité du bisilicate artificiel est égale à 2,88 et celle du produit 

 naturel 2,8 à 2,9, mais sa dureté 3,5 est plus faible que celle, 5, de la 

 woUastonite. 



» Les deux silicates sont aussi peu fusibles l'un que l'autre, ils ne sont 

 pas notablement attaqués par l'acide acétique au vingtième ; les acides éner- 

 giques étendus les décomposent plus ou moins complètement ; il en est de 

 même avec l'eau saturée d'acide carbonique après quinze jours de con- 

 tact. Leurs poudres bleuissent le papier de tournesol humide. 



» Tous deux se dissolvent dans le chlorure de calcium fondu, et l'on 

 peut, avec ces solutions, obtenir de beaux cristaux, à la condition d'opérer 



